1、适用范围：本标准适用于钢板厚度不大于50mm的调质型耐磨钢板系列，主要用于矿山及各种工程机   械用耐磨损件加工和制造等使用的结构钢板。 |
2、尺寸、外形、重量及允许偏差 |
钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB709-88之规定。 |
3、牌号表示方法、代号和符号 |
3.1 牌号表示方法 |
钢的牌号由代表生产厂家，用途、硬度及质量等级等部分按顺序组成。例如：WNM400A |
3.2 符号 |
W—表示舞阳钢铁有限责任公司生产的“舞”字汉语拼音首位字母； |
NM—表示耐磨用途的“耐”和“磨”字汉语拼音首位字母； |
A、B—分别为质量等级。 |
4、技术要求 |
4.1 牌号和化学成分 |
4.1.1 钢的牌号和化学成分（熔炼分析）应符合表1之规定。 |
表1 |
牌号 | 等级 | 化学成分Wt%
C | Si | Mn | P | S | Mo | Cr | Ni | B
WNM400 | A | Max0.21 | Max0.70 | Max1.60 | Max0.025 | Max0.010 | Max0.40 | Max0.70 | / | Max0.004
B | Max0.21 | Max0.70 | Max1.60 | Max0.025 | Max0.010 | Max0.40 | Max0.70 | Max0.50 | Max0.004
注：允许钢板添加微合金强化元素，如Nb、V、Ti等。 |
4.2 冶炼方法：电炉+炉外精炼。 |
4.3 交货状态：淬火+回火。 |
4.4 力学性能 |
表2 |
钢种 | 等级 | 硬度（HB） | 20℃AKV纵向J |
WNM400 | A | 360～430 | 提供 |
B | 360～430 | ≥30 |
4.4.2 提供钢板拉伸性能Rp0.2、Rm、A50的实测值。 |
4.4.3 提供钢板0℃、-20℃纵向冲击的实测值（AKV）。 |
4.5 钢板表面质量检查应符合GB3274-88之规定。 |
5、检验规则 |
5.1 钢板的检验和验收由供方质量监督部门进行。 |
5.2 钢板逐轧制张检验力学及工艺性能。 |
5.3 试验方法：每批钢板的检验项目、试样数量、取样方法和试验方法应符合表3之规定： |
表3 |
序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样方法 | 试验方法 |
1 | 拉伸 | 1 | GB/T2975-82 | GB228/T-2002 |
2 | 冲击 | 3 | GB/T2975-82 | GB/T229-1994 |
3 | 硬度 | 1 | GB/T2975-82 | GB231-84 |
6、钢板的包装、标志及质量证明书应符合GB247之规定。 |
| | | | | | | | | |